98 ,,;••■ _ Karsten ■.,,.■■,, V, 



Kupfer, welches das Maximum des Kohlegehaltes aufgenommen hat, behält 

 die Stelle des Kupfers Nr. 2. 



Eine zweite Pieihe von Versuchen ward mit Kupfer vorgenommen, 

 welches durch Saigerung entsil]:)ert worden war. Das Kupfer gehört zu den 

 gewöhnlichen unreinen Kupferarten, welches sich zu feineren Kupferarbei- 

 ten nicht eignet, indem es dazu nicht hinreichende Festigkeit besitzt. Durch 

 wiederholtes Umschmelzen in kleinen Gaarheerden, mit Kohle vor dem Ge- 

 bläse, erlangt es zwar eine gröfsere Festigkeit, aber es läfst sich dadurch von 

 allen Beimischungen nicht, wenigstens nicht mit ökonomischen Vortheilen 

 so befreien, dafs es zu den feinsten Kupferarbeiten brauchbar würde. Alles 

 unreine und gesaigerte Kupfer, dem dui'ch Raffmiren auf dem Flammen- 

 ofenheerde der Rückhalt an Blei nicht vollständig entzogen ist, nimmt in der 

 thex-momagnetischen Reihe die Stelle des Kupfers Kr. 1 . ein, und der Zu- 

 stand der Gaare ist dabei ebenfalls ohne Einllufs. 



Die Beimischungen von Antimon, Silber und Blei sind sehr veränder- 

 lich. Der Silbergehalt steigt von 0,ü5 bis 0,066 Procent und kann, weil er 

 auf die Festigkeit des Kupfers keinen Einllufs hat, füglich übersehen werden. 

 Von einem Arsenikgehalt war nicht mehr als eine schwache Spur aufzulhiden. 

 Der Antimongehalt des untersuchten Kupfers steigt bis -|- Procent, aber sehr 

 veränderlich ist der Bleigehalt, je nachdem er durch den Prozefs des Gaar- 

 machens mehr oder weniger unvollkommen abgeschieden worden ist. Nicht 

 selten wird der Blcigehalt des hammergaaren Kupfers, welches den Saiger- 

 prozefs durchlaufen ist, über 1 Procent, zuweilen bis zu i-^ Procent auf- 

 gefunden. 



1. Das Kupfer welches die gewöhnliche Ilammergaare erhalten hatte, 

 enthielt 1,65 Procent Kupferoxydul. In der gewöhnlichen Temperatur 

 zeigte es eine geringe Festigkeit, liefs sich aber in der höheren Temperatur 

 zu gewöhnliclien Sachen verarbeiten. 



2. Dasselbe Kupfer, weniger hoch in die Gaare getrieben, so dafs es nur 

 0,56 Procent Kupferoxjdul enthielt, war in der gewöhnlichen Temperatur 

 nicht brüchiger geworden, zeigte aber in der erhüheten Temperatur eine ge- 

 ringere Festigkeit. 



3. Dasselbe Kupfer, welches nach der Gaarprobe die Hammergaare 

 schon überschritten hatte und 4,45 Procent Kupferoxvd enthielt, war ganz 

 kaltbrüchig geworden, und zeigte auch die Fehler des Rothbruchs in einem 



